344 



CAMILLO GUIDI 



2 



con teste fuse tronco-coniche. Si adottò il primo metodo di attacco per risparmio 

 di tempo e di spesa ; ma esso non sempre garantisce una rottura fuori degli attacchi, 

 come il secondo metodo, quando è ben eseguito. La misurazione del diametro del 

 cavo, ossia del diametro della circonferenza circoscritta alla sezione del cavo, ebbe 

 luogo quando il saggio era già teso da un rilevante sforzo, circa la metà della 

 resistenza massima ; l'allungamento cominciava a misurarsi quando il cavo soppor- 

 tava già una tensione eguale circa ad Vio della resistenza massima Lo sforzo 

 si faceva crescere gradatamente e con continuità, cioè senza pause e senza ritorni 

 allo sforzo iniziale. 



I fili da sperimentarsi isolatamente vennero innanzi tutto raddrizzati sopra un 

 ceppo di legno duro con un martello di rame, e poi tagliati in tre pezzi, di cui il 

 primo, lungo cm. 60, serviva alla prova a tensione, il secondo, lungo cm. 30, alla prova 

 a torsione, ed il terzo alla prova al piegamento. Sulle prove a tensione ed a torsione 

 non occorrono spiegazioni speciali ; colle prime si rilevò la resistenza massima e 

 l'allungamento di rottura, colle seconde il numero dei giri di torsione corrispondente 

 alla rottura, omettendo le ricerche ulteriori di carattere scientifico (V. Nota citata). 

 Nelle prove a flessione un piegamento di 90° insieme col relativo raddrizzamento 

 fu valutato come un sol piegamento di 90°. In questa prova i fili di diametro infe- 

 riore ad un millimetro vennero stretti fra ganasce, le cui labbra presentano un 

 arrotondamento di mm. 2,5 di raggio; per quelli di diametro maggiore tale arroton- 

 damento è di mm. 5 di raggio. 



Nelle tabelle 1, 2, 3 sono riportati i dati ed i risultati relativi ai cavi speri- 

 mentati. La resistenza unitaria è il rapporto fra la resistenza massima totale offerta 

 dal cavo e la sezione metallica, cioè la somma delle sezioni rette dei fili. Per i cavi 

 i cui trefoli hanno per anima un filo di ferro ricotto, tale rapporto risulta natural- 

 mente un poco inferiore alla resistenza effettiva offerta dal filo d'acciaio. Sperimen- 

 tando sulle anime di ferro ricotto di alcuni dei cavi ho ottenuto i risultati registrati 

 nella seguente Tabella, dai quali si può dedurre che quando un cavo d'acciaio si 



Diametro 

 del filo 



mm. 



Sezione 

 mm 1 



Carico 

 di 



snervamento 



Carico 



di 

 rottura 



Allungamento % 



di rottura 

 misurato su 30 cm. 



0,89 



0,62 



40 



50 



9 



1,50 



1,77 



35 



42 



10 



2,30 



4,15 



35 



. 42 



11 



3,18 



- 7,94 



35 



40 



10 



trova sotto il carico di collaudo, la resistenza unitaria offerta dai fili di ferro 

 ricotto è all' incirca 1 l i di quella offerta dai fili d'acciaio. Quindi più esattamente 



(') Nel Capitolato della R. Marina è prescritto che la misura dell'allungamento s'inizi ad Vm e 



la misura del diametro si faccia a */j del carico di collaudo. 



